## PENGARUH PENAMBAHAN ZAT ADITIF FOSROC CONPLAST R DAN FOSROC SP 337 TERHADAP KUAT TEKAN BETON DENGAN VARIASI KADAR AIR

## EFFECT OF FOSROC CONPLAST R AND FOSROC SP 337 ADDITIVES ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE WITH VARIATION OF WATER-CEMENT RATIO
Syafri Wardi *1 , Aulia Kartika Sridewi 2 , Arman A. 3
1,3 Dosen, Program Studi Teknik Sipil Sarjana, Institut Teknologi Padang
2 Alumni, Program Studi Teknik Sipil Sarjana, Institut Teknologi Padang Korespondensi: wardi.syafri@itp.ac.id

## ABSTRAK
Fosroc  Conplast  R  dan  Fosroc  SP  337  adalah  zat  aditif  untuk  campuran  beton  yang  digunakan  untuk memperlambat  pengerasan  campuran  beton  sehingga  dapat  memperpanjang  waktu  pemasangan  beton. Penelitian-penelitian  terdahulu  telah  membuktikan  bahwa  penambahan  zat  aditif  Fosroc  SP  337  dan/atau Fosroc  Conplast  R  meningkatkan  kuat  tekan beton, namun belum  ada  penelitian  yang  menyelidiki  pengaruh penambahan  zat  aditif  tersebut  terhadap  kuat  tekan  beton  dengan  variasi  kadar  air.  Maka  penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan zat aditif Fosroc Conplast R dan Fosroc SP 337 terhadap kuat tekan beton dengan variasi kadar  air, dengan melakukan  pengujian material untuk  merancang campuran beton,  kemudian  dilakukan  uji  kuat  tekan  beton  dan  nilai  kuat  tekan  beton  dibandingkan  dengan  kuat  tekan rencana  berdasarkan  SNI  03-2834-2000.  Kuat  tekan  beton  yang  diperoleh  pada  umur  7  dan  28  hari.  Beton dengan penambahan zat aditif Fosroc Conplast R 1% dan Fosroc SP 337 1% menghasilkan kuat tekan beton yang lebih tinggi dari kuat tekan rencana berdasarkan SNI 03-2834-2000 untuk beton normal tanpa campuran zat aditif, sehingga zat aditif ini aman digunakan untuk memperpanjang waktu pengecoran beton di lapangan.
Kata Kunci: faktor air semen, Fosroc Conplast R, Fosroc SP 337, zat aditif

## ABSTRACT
Fosroc  Conplast  R  and  Fosroc  SP  337  are  additives  for  the  concrete  mixture  which  are  used  to  delay  the setting time of the concrete mixture, thus, it can extend the time for the concreting work. Previous studies have verified  that  the  addition  of  Fosroc  SP  337  and/or  Fosroc  Complast  R  additives  increases  the  compressive strength  of  concrete,  but  no  previous  studies  have  investigated  the  effect  of  adding  these  additives  on  the compressive strength of concrete with variations in water-cement ratio. Therefore, this research is conducted to investigate the effect of adding Fosroc Conplast R and Fosroc SP 337 additives on the compressive strength of  concrete  with  variations  in  water-cement  ratio,  by  conducting  the  test  on  properties  of  the  materials  for designing  the  concrete  mixture  proportion,  then  the  compressive  strength  test  is  conducted  and  the compressive  strength  of  concrete  is  compared  with  the  design  compressive  strength  based  on  SNI 03-2834-2000.  The  compressive  strength  test  was  conducted at  the  concrete  age  of  7 and  28.  Concrete  with the  addition  of  1%  Fosroc  Conplast  R  and  1%  Fosroc  SP  337  additives,  produces  a  higher  compressive

## MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL
Volume 10 Nomor 1 Desember 2021 Hal. 10-16
strength  than  the  design  strength  of  normal  concrete  without  additives,  thus,  this  additive  is  applicable  to extend the time for the concreting work in the construction field.
Keywords: additives, Fosroc Conplast R, Fosroc SP 337, water cement ratio

## PENDAHULUAN
Beton  merupakan  salah  satu  pilihan  sebagai bahan  struktur  dalam  konstruksi  bangunan.  Beton diminati karena banyak memiliki kelebihan-kelebihan  dibandingkan  dengan  bahan lainnya,  antara  lain  harganya  yang  relatif  murah, mempunyai  kekuatan  yang  baik,  bahan  baku penyusun  mudah  didapat,  tahan  lama,  tahan terhadap  api,  tidak  mengalami  pembusukan. Inovasi  teknologi  beton  selalu  dituntut  guna menjawab  tantangan  akan  kebutuhan,  beton  yang dihasilkan  diharapkan  mempunyai  kwalitas  tinggi meliputi kekuatan dan daya tahan tanpa mengabaikan  nilai  ekonomis.  Sifat  fisis  material sangat  mempengaruhi  mutu  dan  spesifikasi  beton tersebut. (Arman A., dkk, 2017).
Fosroc  Conplast  R  dan  Fosroc  SP  337 adalah  zat  aditif  untuk  campuran  beton  yang digunakan untuk memperlambat pengerasan campuran  beton  sehingga  dapat  memperpanjang waktu  pemasangan  beton.  Penelitian  sebelumnya oleh  Arman  A.,  dkk.  (2017)  telah  menyelidiki pengaruh  setting  time  pada  campuran  beton  yang menggunakan  Fosroc  Conplast  SP  337  dan Conplast  R.  Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil pengujian  adalah  lama  pengadukan  (setting  time) yang  paling  baik  untuk  campuran  beton  dengan tambahan  zat  aditif  Conplast  Sp 337  dan  Conplast R  sebanyak  1%  adalah  30  menit,  yang menghasilkan beton kuat tekan rata-rata (fc’) 44.63 MPa.
Dari penelitian yang dilakukan oleh Asri dan Nisumanti  (2014)  tentang  kuat  tekan  beton  mutu tinggi  dengan  penambahan  Consplast  SP337, didapatkan  hasil  bahwa  beton  yang  dibuat  dengan campuran 1:2:3 dengan penambahan SP 337 dapat mencapai  fc’  sebesar  46.61  MPa,  kuat  tekan rata-rata beton dengan campuran 1,2 ; 2 ; 3 dengan penambahan SP 337 mencapai    fcr’ = 48,81 MPa, dan kuat tekan rata-rata beton dengan campuran 1 : 2,5  :  3  dengan  penambahan  SP  337  hanya mencapai    fcr’  =  35,67  MPa.  Dari  hasil  tersebut, terlihat bahwa faktor komposisi jumlah pemakaian semen  sangat  menentukan  kekuatan  beton,  dan penambahan  Conplast  Superplasticixer  SP  337
sangat  membantu  dalam  pengerjaan  dan  sangat besar  pengaruhnya terhadap kepadatan beton.
Berdasarkan  penelitian  oleh  Aulia,  dkk (2015) tentang pengaruh penggunaan agregat halus daur  ulang  dan  agregat  kasar  daur  ulang  dari limbah beton padat, didapat hasil bahwa campuran beton menggunakan 20% agregat halus daur ulang yang  sesuai  dengan  standar  ASTM  C-33  dan dengan menggunakan admixture Conplast SP 337, dapat  menghasilkan  beton  dengan  kuat  tekan rata-rata  sebedar  31,67  MPa.  Mutu  beton  ini  serta lebih  tinggi  dari  beton  yang  tidak  menggunakan agregat  daur  ulang  dan  tanpa  Consplast  SP  337 yang  hanya  memiliki  kuat  tekan  sebesar  30,11 MPa.
Penelitian  oleh  Arman  dan  Ramayanti (2018)  yang  melaksanakan  uji  esperimental pembuatan  beton  instan  dengan  penambahan  zat aditif  Fosroc  SP  337  dan  Conplast  R,  didapatkan hasil bahwa beton instan dengan campuran Fosroc SP  337  dan  Conplast  R  memiliki  kuat  tekan rata-rata  sebesar  33,83  MPa,  lebih  tinggi  daripada beton normal  tanpa  campuran  zat  aditif  Fosroc  SP 337  dan  Conplast  R  yang  hanya  memiliki  kuat tekan rata-rat sebesar 23,65 MPa.
Penelitian  terdahulu  tersebut  di  atas, menunjukkan bahwa penambahan zat aditif Fosroc SP 337 dan/atau Fosroc Complast R menghasilkan kuat  tekan  beton  yang  lebih  tinggi  dibandingkan beton  tanpa  tambahan  zat  aditif  tersebut.  Namun, belum  ada  penelitian  yang  menyelidiki  pengaruh penambahan  zat  aditif  Fosroc  Complast  R  dan Fosroc  SP  337  terhadap  kuat  tekan  beton  dengan variasi  kadar  air.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk melihat  bagaimana  pengaruh  penambahan  zat aditif  Fosroc  Complast  R  dan  Fosroc  SP  337 terhadap campuran beton dengan variasi kadar air, yang  mana  kedua  zat  aditif  tersebut  digunakan untuk  memperlambat  pengerasan  campuran  beton sehingga  dapat  memperpanjang  waktu  pengecoran beton di lapangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Beton
Beton  adalah  campuran  antara  semen Portland  atau  semen  hidraulik  lainnya,  agregat halus,  agregat  kasar,  dan  air,  dengan  atau  tanpa bahan  tambahan  yang  membentuk  masa  padat. Beton disusun dari agregat kasar dan agregat halus. Agregat  halus  yang  digunakan  biasanya  adalah pasir  alam  maupun  pasir  yang  dihasilkan  oleh industri  pemecah  batu,  sedangkan  agregat  kasar yang  dipakai  biasanya  berupa  batu  alam  maupun batuan yang dihasilkan oleh industri pemecah batu.

## Zat Aditif Fosroc Conplast R
Fosroc Conplast R adalah salah satu jenis
bahan tambah (aditif) pada beton untuk meningkatkan  kinerja  beton.  Fosroc Conplast  R adalah  campuran  pereduksi  air  bebas  klorida berdasarkan bahan hidroksikarboksilat yang dipilih. Ini  disediakan  sebagai  larutan  berwarna  coklat yang  langsung  larut  dalam  air.  Conplast  R memungkinkan kadar air beton untuk bekerja lebih efektif. Hidrasi awal semen juga tertunda, sehingga terjadi  keterlambatan  waktu  pengerasan  beton (https://fosroc.com).
Kegunaan  Fosroc  Conplast  R  pada campiran beton adalah:
• Meningkatkan  efektivitas  kadar  air  campuran beton.
• Untuk  memperpanjang  waktu  pemasangan beton, memperpanjang waktu pengerjaan waktu dan meminimalkan masalah penundaan.
• Memperpanjang  umur  kerja  screed  beton semi-kering
• Sangat  cocok  untuk  digunakan  pada  campuran yang memiliki abu layang dan juga meningkatkan kehidupan  kerja  campuran beton semi  kering,  Khususnya  jenis  RCC  (Roller Compacted Concrete) campuran.
Keuntungan penggunaan  Fosroc  Conplast  R pada campuran beton adalah:
• Pengurangan air secara signifikan meningkatkan tekan kekuatan di segala usia dan meningkatkan  daya  tahan  melalui  produksi beton permeabilitas rendah.
• Retardasi terkontrol memperpanjang masa kerja dan  pengerasan  waktu  untuk  kemudahan konstruksi.
• Kontrol pengerasan meningkatkan pembentukan  selip  dan  membantu  mencegah pembentukan sendi dingin dalam jumlah besar. • Memungkinkan tingkat kekuatan yang ditentukan dipenuhi dengan pengurangan kandungan semen atau
peningkatan kemampuan kerja.
• Bebas klorida, aman digunakan pada prategang dan penguat beton.

## Zat Aditif Fosroc SP 337
Berdasarkan  brosur  Fosroc,  Conplast SP337  baik  untuk  meningkatkan  kekuatan  atau untuk menghasilkan beton kemampuan kerja tinggi atau  mengurangi  kandungan  semen  beton  atau untuk  memperlambat  waktu  pengerasan  beton. (https://fosroc.com)
Kegunaan  penggunaan  Fosroc  SP  337 pada campuran beton adalah:
• Menghasilkan  beton workability tinggi  tanpa kehilangan kekuatan.
• Untuk  mempromosikan  kekuatan  awal  dan akhir  yang  tinggi  dengan  memanfaatkan pengurangan air sementara menjaga kemampuan kerja.
• Menghasilkan  beton  berkualitas  tinggi  dengan daya tahan yang lebih baik dan kedap air.
• Pada dosis yang lebih tinggi, keuntungan dapat diambil  dari  keterlambatan  waktu  pengaturan awal beton khususnya dalam jumlah besar.
Keuntungan  pengunaan  Fosroc  SP  337 pada campuran beton adalah:
• Peningkatan  kemampuan  kerja  membuat  lebih mudah  dan  penempatan  yang  lebih  cepat  serta pemadatan yang optimal.
• Memberikan  kekuatan  yang  lebih  tinggi  tanpa peningkatan  kadar  semen  atau  pengurangan kemungkinan  untuk  dilaksanakan.  Mengurangi kecepatan kehilangan kemampuan kerja biasanya terkait dengan superplasticiser.
• Mengurangi  retak  susut  karena  rasio  air  semen yang  lebih  rendah.  Membuat  air  beton  kedap air.
• Memperbaiki  ketahanan  dan  impermeabilitas beton.
• Aman pada beton prategang produksi.

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  eksperimen  yang dilaksanakan  di  laboratorium  Teknik  Sipil  Institut Teknologi Padang (ITP). Penelitian diawali dengan pengujian agregat halus dan agregat kasar. Agregat halus  yang  digunakan  adalah  pasir  dan  agregat kasar yang digunakan adalah split). Pengujian sifat fisik yang dilakukan pada agregat , yaitu:
1. Pemeriksaan gradasi agregat (agregat halus dan kasar)
2. Pemeriksaan kotoran organic (agregat halus)
3. Pemeriksaan passing no.200 (agregat halus & kasar)
4. Pemeriksaan berat isi agregat (agregat halus & kasar)
5. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat (agregat halus dan kasar)
6. Pemriksaan keausan agregat (agregat kasar)
Kemudian,  rancangan  campuran  beton  ( mix Design )  direncanakan  berdasarkan  metoda  SNI 03-2834-2000. Setelah merancang campuran beton, maka  dilakukan  pembuatan  benda  uji  untuk pengujian kuat tekan.
Benda  uji  dibuat  dengan  cetakan  silinder 150  mm  x  300  mm.  sebanyak  tiga  (3)  benda  uji tiap  variasi  campuran  yang  berbeda,  seperti diperlihatkan pada tabel 1.

## Tabel 1. Jumlah Benda Uji
Variasi Campuran Beton Jumlah Beton dengan kadar air 0,5 3 Beton  dengan  kadar  air  0,4  dan  tambahan zat aditif Fosroc Conplast R 1% dan Fosroc SP 337 1% 3 Beton  dengan  kadar  air  0,5  dan  tambahan zat aditif Fosroc Conplast R 1% dan Fosroc SP 337 1% 3 Beton  dengan  kadar  air  0,6  dan  tambahan zat aditif Fosroc Conplast R 1% dan Fosroc SP 337 1% 3
Pada  saat  umur  beton  mencapai  7  hari  dan pada  umur  rencana  beton  28  hari),  dilakukan pengujian  kuat  tekan  beton  dengan Universal Testing  Machine (UTM).  Analisis  data  dilakukan berdasarkan  data  hasil  uji  kuat  tekan  yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemeriksaan Sifat Fisik Agregat Halus Hasil pemeriksanaan agregat halus menunjukkan  bahwa  material  yang  digunakan memenuhi  spesifikasi  gradasi  tergolong pada  zona II  (pasir  kasar)  dengan  modulus  kehalusan  (fm)  = 3,7. Nilai ini menuhi standar AASTHO T 27.
Dari  hasil  pemeriksaan  kadar  kotoran organic, didapakan hasil warna sama dengan warna nomor  2  pada  tintometer.  Hasil  ini  menjunjukkan kadar  organik  dalam  batas  normal  (berdasarkan SNI-03-2816-1992).
Hasil  uji  saringan  menunjukkan  persentase bahan yang terdapat pada agregat halus yang lolos saringan  nomor  200  sebanyak  3,998  %.  Berarti agregat halus memiliki kandungan lumpur dibawah batas maksimum 5% (SNI 03-4142-1996).
Dari hasil pengujian berat isi, diperoleh nilai berat isi sebesar 1,37 gr/cm 3 . Nilai ini telah sesuai dengan standar minimal berdasarkan SNI 03-4804-1998, yaitu 1,2 gr/cm 3 .
Hasil  pengujian  berat  jenis  agregat  halus, menunjukkan  nilai  berat  jenis  kering  sebesar  2,33 gr/cm 3 dan  penyerapan  air  4,17%  Nilai  ini  sesuai dengan  SNI  1970:2008  dengan  standar  berat  jenis minimal  2,3  gr/cm 3 dan  penyerapan  air  maksimal 5%.

## Pemeriksaan Sifat Fisik Agregat Kasar
Hasil pemeriksaan agregat kasarm menunjukkan  nilai fine  modulus agregat  kasar sebesar  5,95  dan  material  memenuhi  spesifikasi gradasi sesuai standar berdasarkan SNI 03-1968-1990.
Dari  hasil  uji  saringan,  diperoleh  persentase bahan  pada  agregat  kasar  yang  lolos  saringan  No. 200  sebesar  0,98  %.  Ini  berarti  agregat  kasar memiliki  kandungan  lumpur  yang  memenuhi spesifikasi    yaitu  dibawah  batas  maksimum  1  % (SNI 03-4142-1996).
Hasil  pengujian  berat  isi,  diperoleh  berat  isi sebesar  1,64  gr/cm3.  Nilai  ini  telah  sesuai  dengan standar  minimal  berdasarkan  SNI  03-4804-1998, yaitu 1,2 gr/cm3.
Dari  data    hasil  pengujian  diperoleh  bahwa agregat kasar memiliki BJ (berat jenis) 2,3 gr/cm 3 .
Nilai  ini  telah  memenuhi  standar  minimal berdasarkan SNI 1969:2008, yaitu 2,3 gr/cm 3 .
Hasil  pemeriksaan  keausan  agregat  kasar menggunakan  mesin  los  angeles,  menunjukkan nilai  keausan  sebesar  26,10  %.  Nilai  keausan agregat  ini  telah  memenuhi  standar  berdasarkan PB-0206-76, yaitu maksimal 27% - 30%.

## Rancangan Campuran Beton (Mix Design)
Setelah  dilakukan  pengujian  material  dasar pembentuk  beton,  dihitung  perencanaan  campuran beton.  Pada  penelitian  ini,  rancangan  campuran beton dibuat berdasarkan metoda SNI 03-2834-2000.
Dari  hasil  perencanaan  campuran  beton, maka  diperoleh  hasil  akhir  untuk  komposisi campuran  beton/m³  untuk  benda  uji  tanpa penambahan  zat  aditif,  yang  diperlihatkan  pada Tabel 2, 3, dan 4.
Tabel 2. Komposisi campuran beton normal dengan kadar air 0,4 untuk setiap m 3 No. Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 525 kg 2 Air 257,86 kg 3 Pasir 507,56 kg 4 Koral 1084,82 kg
Tabel 3. Komposisi campuran beton normal dengan kadar air 0,5 untuk setiap m 3 No. Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 420 kg 2 Air 250,52 kg 3 Pasir 573,54 kg 4 Koral 1084,82 kg
Tabel 4. Komposisi campuran beton normal dengan kadar air 0,6 untuk setiap m 3 No. Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 350 kg 2 Air 264,02 kg 3 Pasir 614,07 kg 4 Koral 1111,90 kg
Untuk  komposisi  campuran  beton/m³  untuk benda  uji  dengan  penambahan  zat  aditif  Fosroc Conplast  R  dan  Fosroc  SP  337,  dihitung berdasarkan persentase zat aditif terhadap berat air, kemudian dibagi dengan berat jenis zat aditif. Hasil perencanaan  komposisi  campuran  beton/m³  untuk
benda  uji  dengan  penambahan  zat  aditif  Fosroc Conplast  R  1%  dan  Fosroc  SP  337  1% diperlihatkan pada Tabel 5, 6, dan 7.
Tabel 5. Komposisi campuran beton kadar air 0,4 dengan penambahan Zat Aditif Fosroc Conplast R 1% dan Fosroc SP 337 1% untuk setiap m 3
No. Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 525 kg 2 Air 257,86 kg 3 Pasir 507,56 kg 4 Koral 1049,58 kg 5 Fosroc  Conplast R 1% 2503,47 gr 6 Fosroc  SP  337 1% 2203,91 gr
Tabel 6. Komposisi campuran beton kadar air 0,5 dengan penambahan Zat Aditif Fosroc Conplast R 1% dan Fosroc SP 337 1% untuk setiap m 3
No. Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 420 kg 2 Air 261,60 kg 3 Pasir 573,54 kg 4 Koral 1084,67 kg 5 Fosroc  Conplast R 1% 2539,76 gr 6 Fosroc  SP  337 1% 2235,86 gr
Tabel 7. Komposisi campuran beton kadar air 0,6 debfab penambahan Zat Aditif Fosroc Conplast R 1% dan Fosroc SP 337 1% untuk setiap m 3
No. Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 350 kg 2 Air 264,02 kg 3 Pasir 614,07 kg 4 Koral 1111,90 kg 5 Fosroc  Conplast R 1% 2563,34 gr 6 Fosroc  SP  337 1% 2256,61 gr

## Pembuatan Benda Uji dan Tes Slump
Setelah rancangan campuran beton selesai di buat,  maka  dilakukan  pembuatan  benda  uji berdasarkan  rancangan  campuran  tersebut.  Hasil pengujian  slump  dan  berat  jenis  (  )  beton dipetlihatkan pada Tabel 8.

## Tabel 8. Hasil pengujian beton dan nilai slump
No. Benda Uji Nilai  tes slump (cm)  beton (kg/m 3 ) 1 Beton tanpa campuran zat aditif 5 2290,4 2 Beton dengan zat aditif dan kadar air 0,4 4,5 2344,9 3 Beton dengan zat aditif dan kadar air 0,5 5,5 2316,4 4 Beton dengan zat aditif dan kadar air 0,6 6,5 2321,7
Pada  tabel  8,  dapat  dilihat  bahwa  hasil pengujian  slump  telah  memenuhi  slump  rencana yaitu  30-60  mm,  namun  nilai  slump  untuk campuran  dengan  kadar  air  0,6  dengan  campuran zat  aditif  sedikit  melebihi  nilai  slump  rencana. Berat  jenis  (  )  beton  yang  didapatkan  mendekati nilai berat jenis (  ) beton rencana (2340 kg/m 3 ).

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian  kuat  tekan  beton  yang  dilakukan di  laboratorium  beton  pada umur beton 7  hari  dan 28  hari.  Gambar  1  menunjukkan  perbandingan nilai  rata-rata  kuat  tekan  beton  dengan  tambahan zat aditif Fosroc Conplast R 1% dan Fosroc SP 337 1%  umur  7  hari  dengan  estimasi  kuat  tekan berdasarkan grafik SNI 03-2834-2000.
Grafik  hasil  uji  kuat  tekan  beton  pada umur 7 hari pada gambar 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi  kadar  air  yang  digunakan,  maka  kuat  tekan beton  semakin  rendah.  Berdasarkan  perbandingan hasil uji kuat beton dengan grafik kuat tekan beton rencana  berdasarkan  SNI  03-2834-2000  pada gambar  1,  juga  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan beton  umur  7  hari  dengan  penambahan  zar  aditif Fosroc  Conplast  R  1%  dan  Fosroc  SP  337  1% dengan  variasi  kadar  air  0,4,  0,5  dan  0,6,  terlihat bahwa  kuat  tekan  yang  didapat  masih  berada  di atas garis estimasi kuat tekan umur 7 hari.
Gambar  2  menunjukkan  perbandingan  nilai rata-rata  kuat  tekan  beton  dengan  tambahan  zat aditif  Fosroc  Conplast  R  1%  dan  Fosroc  SP  337 1%  umur  28  hari  dengan  estimasi  kuat  tekan berdasarkan grafik SNI 03-2834-2000.
Gambar 1. Perbandingan nilai rata-rata kuat tekan beton umur 7 hari dengan grafik SNI 03-2834-2000
beton  umur  28  hari  dengan  grafik  SNI 03-2834-2000
Grafik  hasil  uji  kuat  tekan  beton  pada umur 28  hari  pada  gambar  2  menunjukkan  bahwa semakin  tinggi  kadar  air  yang  digunakan,  maka kuat  tekan  beton  semakin  rendah.  Berdasarkan perbandingan  hasil  uji  kuat  beton  dengan  grafik kuat  tekan  beton  rencana  berdasarkan  SNI 03-2834-2000  pada  gambar  2,  juga  menunjukkan bahwa  kuat  tekan  beton  umur  28  hari  tanpa penambahan  zat  aditif  Fosroc  Conplast  R  1%  dan Fosroc  SP  337  1%  maupun  dengan  penambahan zat aditif Fosroc Conplast R 1% dan Fosroc SP 337 1% dengan variasi kadar air 0,4, 0,5 dan 0,6 masih berada  di  atas  garis  estimasi  kuat  tekan  umur  28 hari berdasarkan grafik estimasi SNI 03-2834-2000.
Dari  hasil  di  atas,  menunjukkan  bahwa penambahan  zat  aditif  Fosroc  Conplast  R  1%  dan Fosroc  SP  337  1%  aman  digunakan  untuk memperpanjang  waktu  pengecoran  beton  di lapangan  untuk  beton  dengan  variasi  kadair  0,4, 0,5,  dan  0,6,  karena  hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  nilai  kuat  tekan  rata-rata  benda  uji  lebih tinggi  dari  kuat  tekan  rencana  berdasarkan  grafik SNI 03-2843-2000.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dengan mengkaji  pengaruh  kadar  air  pada  beton  dengan penambahan  zat  aditif  Fosroc  Conplast  R  1%  dan Fosroc SP 337 1% terhadap nilai kuat tekan beton, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  dengan penambahan  zat  aditif  Fosroc  Conplast  R  1% dan  Fosroc  SP  337  1%  dan  variasi  kadar  air 0,4,  0,5  dan  0,6,  menunjukkan  bahwa  jika kadar  air  semakin  tinggi,  maka  kuat  tekan beton semakin rendah. Kuat tekan beton yang diperoleh pada umur 7 dan 28 hari lebih tinggi dari  grafik  kuat  tekan  rencana  berdasarkan SNI 03-2834-2000.
2. Grafik  hubungan  kuat  tekan  dengan  kadar  air pada  standar  SNI  03-2834-2000  dapat digunakan  untuk  mengestimasi  kuat  tekan beton dengan variasi kadar air 0,4, 0,5 dan 0,6 dan penambahan zat aditif Fosroc Conplast  R 1%  dan  Fosroc  SP  337  1%,  walaupun  grafik tersebut  merupakan  grafik  untuk  kuat  tekan beton tanpa tambahan zat aditif.
3. Beton  dengan  penambahan  zat  aditif  Fosroc
Conplast  R  1%  dan  Fosroc  SP  337  1% menghasilkan  kuat  tekan  beton  yang  lebih tinggi  dari  kuat  tekan  rencana  untuk  beton normal,  sehingga  zat  aditif  ini  aman digunakan  untuk  memperpanjang  waktu pengecoran beton di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Bibliography
AASHTO  T  27,  (2014). Standard  Method  of  Test for  Sieve  Analysis  of  Fine  and  Coarse Aggregate s
A,  Arman,  Sonata,  Herix,  &  Ananda,  Kartika, (2017). Studi  Eksperimental  Setting  Time Beton  Mutu  Tinggi  Menggunakan  Zat  Adiktif Fosroc  SP  337  &  Fosroc  Conplast  R ,  Jurnal Momentum. 19 (2): 57-61
A,  Arman.  &  Ramayanti,  Cici,  (2018). Studi Eksperimental  Metoda  Pembuatan  Beton Instan  Fc’  =  25  Mpa  dengan  Penambahan Zat Adiktif Fosroc SP 337 & Fosroc Conplast R , MENARA Ilmu. XII-I (79): 1-7 Asri, Rusman, & Nisumanti, Sartika, (2014). Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi dengan Penambahan  Conplast  SP  337 ,  Jurnal  Tekno Global. III (1): 14-20
Aulia, Fira Riza, Tjahjono, Elly, & Arijoeni, Essy,
(2015). Studi  Pengaruh  Penggunaan  Agregat
Halus  Daur  Ulang  dan  Agregat  Kasar  Daur Ulang dari Limbah Beton Padat dengan Mutu K350-K400 menggunakan Admixture
Complast  SP  337  terhadap Kuat  Tekan,  Kuat Lentur, dan Susut pada Beton , FT UI
PB-0206-76.  Keausan  Agregat  dengan  Mesin  Los Angeles
SNI  1969:2008.  Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan Air Agregat Kasar.
SNI  1970:2008.  Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan Air Agregat Halus.
SNI  03-1968-1990  Metode  Pengujian  Tentang. Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar SNI-03-2816-1992.  Metode  Pengujian  Kotoran Organik  dalam  Pasir  untuk  Campuran  Mortar atau Beton
SNI 03-2834-2000. Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran  Beton  Normal,  Badan  Standar Nasional
SNI  03-4142-1996.  Metode  Pengujian  Jumlah Bahan  dalam  Agregat  yang  Lolos  Saringan No. 200 (0,075 MM)
SNI 03-4804-1998 Metode Pengujian Berat Isi dan Rongga udara dalam agregat